こだま製作所の「事例紹介」です。薄板金属の溶接において課題となるのは、板厚が薄くなればなるほど、溶接の難度が上がり、次に課題となるのが熱歪です。薄板金属を溶接する場合、仕様によってその溶接方法はさまざまです。ここでは、厚さ0.03mm~1.0mmの金属板を薄板として、さまざまな溶接方法をご紹介します。大阪テクノマスター(溶接部門平成17年度認定)の、技術でお答えします。村川が、対応いたします!薄板の溶接方法(種類)ここでは、一般的な溶接方法の中で、溶接技術を事例でご紹介します。事例紹介では、板厚(mm)=tとして表示しています。tは英語の「thickness(厚み)」の、頭文字をとった記号です。溶接したい2片の薄板を上下から電極で挟み込み接触部を電極で加圧します。加圧した電極より金属母材へ溶接電流を流すことにより、電気抵抗によるジュール熱を発生させ局部的に発熱・溶融させ接合される溶接工法です。抵抗溶接では、もっともポピュラーな工法で自動車や家電等あらゆる製品で用いられています。マイクロスポット溶接は、薄板(t0.03~)に適した電源と加圧力を装置にしたもので、点付け(ナゲット)で溶接を行いますので、溶接による熱影響が非常に少なく接合が行えます。接合が出来るのも特徴です。t0.03とt0.05の薄板溶接。溶接痕が肉眼では分かりにくい程度。強度はしっかり出ています。ケーブル無酸素銅(C1020)t0.3のマイクロスポット薄板溶接t0.5どうしの溶接が可能です。t0.3と真鍮(C2801)の溶接。溶接テストピースチタン(64合金)t0.2とt0.2の薄板溶接。薄板であれば、無酸化溶接が可能です。(C1020)、アルミAL5052、チタン、インコネル、プラチナ等2)ティグ(アルゴン)溶接シールドガスはトーチノズル内を通り電極と溶接箇所を充たし不活性雰囲気を作り、タングステン電極と母材との間にアークが通りやすい状況を作ります。融点の高いタングステン電極と被溶接材にアークを発生させその熱により溶接します。アークは部品の一点に集中させることが出来るため高品質な溶接加工が得られ、あらゆる金属の溶接に適用できるのが特徴で、特に精密な溶接や、銅などの非鉄金属の溶接に適しています。薄板溶接としては、直流の特殊電源を使用した特殊な装置では厚さ0.03mmの実績もありますが、一般的には0.1mmが限界で、溶接する薄板へのクランプ(熱吸収)とシールドガスが重要となります。構造は、ティグ(アルゴン)溶接と構造は同じで、アークによるスポット溶接専用機です。アークは部品の一点に集中させることが出来るため高品質な溶接加工が得られ、あらゆる金属の溶接に適用できるのが特徴で、薄板金属においては、特に高精度な治具に設置することで精密な溶接や、銅などの非鉄金属の溶接に適しています。(表面)SUS304t0.8とφ3.0の薄板アーク溶接。)、りん青銅、洋白、銅、チタン、インコネル等3)マイクロプラズマ溶接タングステン電極と母材との間に、作動ガス(アルゴン)を用いてプラズマを発生させ、ノズルにある小径の穴を通してプラズマを集中させ、タングステン電極と母材間にアークを発生させます。構造としては、ティグ溶接と似ていますが、エネルギー密度が高く,ティグ溶接より狭く溶込みが深い溶接ビードが得られるため,溶接速度を速くすることが可能で,熱影響部は少なくないという長所がありますので薄板溶接に適していますが、狭い溶接ビードに対応するため、薄板の突き合わせ部の精度が必要となります。光源をレーザー素子にあて、誘導放出現象を起こし強力なレーザー光化を行い、レンズによって集光を行い金属に照射し、金属を局部的に溶かし固めて接合する方法です。突き合わせ部の精度が必要となります。アルミ、チタン、インコネル、プラチナ等5)熱圧着(拡散接合)母材を密着させ、母材の融点以下の温度条件で、塑性変形をできるだけ生じない程度に加圧し、接合面間に生じる拡散現象を利用して被溶接材の面全体で、接合する方法で熱歪が生じないのが特徴です。薄板であれば複数枚を一体接合することも可能です。電流を流して電気抵抗で生じる発熱で、瞬時に溶接する方法があります。溶接強度も得られる合法的な溶接法です。(Tig溶接)お問い合わせお問い合わせは、下記フォームからどうぞ!担当者がご回答致します。うまく送信できないときには、info@kodama-good.comへお願いします。※法人のみご対応とさせて頂きます。※ファイルサイズは最大5MBとなっております。※ファイルサイズが大きい場合は、アップロードに時間がかかります。画面上は何も動きませんが、数分お待ちください。※ファイルが複数ある場合は、圧縮ファイルで1つにまとめて添付ください。